qq2 A-- Weisse: Physikalische Physiologie. [5 



10. Stigell, R. Über das spezifische Gewicht einiger Bakterien. 

 (Centrbl. Bakt.. I. Abt., XLV, 1908, p. 487—491.) 



Verf. teilt eine Anzahl von Messungen über das spezifische Gewicht der 

 Kulturmassen einiger Bakterien mit. Er erhielt bei Kulturen auf Agar-Agar 

 das spezifische Gewicht 1,3 bis 1,1: für Kulturmassen aus Gelatine 0,965 bis 

 0,887; für die Bodensatzbildungen in Bouillonkulturen 1,4 — 0,9. 



11. Janka, Gabriel. Über Holzhärteprüfung. (Centrbl. f. d. ges. 

 Forst wes., XXXIV, 1908, p. 443—456, mit einer Textabbildung.) 



Verf. führt den Nachweis, dass die verschiedenen Festigkeitseigenschaften 

 des Fichtenholzes der Eigenschaft der Härte proportional sind. Zweifellos 

 wird dasselbe Gesetz aber auch für alle anderen Holzarten gültig sein. Es ist 

 daher, wenigstens theoretisch, möglich durch eine zweckentsprechende Härte- 

 prüfungsmaschine die kostspielige Materialprüfungsmaschine zu ersetzen. 



12. Moroto, K. Untersuchungen über die Biegungselastizität 

 und-festigkeitder japanischen Bauhölzer. (Centrbl. f. d. ges. Forstwes.. 

 XXXIV, 1908, p. 346—355.) 



Die Hauptergebnisse der in Tokio ausgeführten Untersuchungen sind die 

 folgenden: 



1. Die Zerstörung der Cohäsion erfolgte ausnahmslos durch Reissen der 



gespannten Fasern. 

 '1. Je nach dem Grade der Feuchtigkeit waren die Brucherscheinungen 

 verschieden. Feuchtes Holz konnte überhaupt zu keinem durchgreifen- 

 den Bruche gebracht werden: es schieferten die gespannten Fasern 

 lagenweise ab. 



3. Das feuchte Holz hat gegenüber trockenem eine stärkere Durchbiegung 

 gezeigt an der Elastizitätsgrenze, natürlich unter der Voraussetzung- 

 gleicher Belastung für die Hölzer beider Feuchtigkeitszustände. 



4. Bei derselben Holzart hat schweres Holz grössei"e Biegungsfestigkeit als 

 leichtes. 



5. In der Regel war der Bruch durch Ausschieferang der Jahresringe auf 

 der gespannten Balkenseite eingeleitet und fiel in solchen Fällen unregel- 

 mässig verlaufend aus. 



6. Holz, welches viele Jahresringe hat, ist unter gleichen Verhältnissen 

 bruchfester als solches mit wenigen Jahrringen, was speziell für Nadel- 

 holz gilt. 



7. Versuchsstücke, welche aus 70 bis 90 Jahre alten Bäumen entnommen 

 wurden, waren stärker als solche aus jungen Bäumen. 



8. Der Bruch war aus der durch Astknoten geschwächten Stelle eingeleitet 

 und fiel unregelmässig verlaufend aus. 



9. Die Versuche bestätigten, dass sich ein Balken, der so verlegt wird, 

 dass der Kern nicht in die Zugseite zu liegen kommt, bezüglich seiner 

 Festigkeit und seiner Arbeitsleistung bedeutend günstiger verhält als bei 

 gegenteiliger Verlegungsweise. Die durch die unrichtige Verlegungs- 

 weise (Kern unten) hervorgerufene Einbusse beträgt an Biegungsfestig- 

 keit 11 — 22%. Am meisten macht sich dieser Einfluss bei der Biegungs- 

 arbeit beim Bruch bemerkbar; es wurde eine Verminderung von 15 bis 

 71 % der Biegungsarbeit bei verkehrter Verlegung wahrgenommen. 



10. Je nach der Spaltbarkeit des Holzes war die Form des Bruches ver- 

 schieden, indem bei den am leichtesten spaltbaren Holzarten (Thuyopsis 



